4 

- . ” . .. a7 
pu Boıs u. Rugens: Brechung u. Dispersion des Liehts in einigen Metallen. 967 
ı. für Ni eine Übereinstimmung, welche in Anbetracht des mehr 
orientirenden Charakters letzterer Werthe und der Unsicherheit in 
der dem »blauen« Lichte anzurechnenden Wellenlänge genügend 
heissen mag; 
2. für Fe Abweichungen, welche am blauen Ende nicht sehr 
bedeutend sind, gegen roth aber zunehmen. 
Ob diese Abweichungen dadurch erklärbar sind, dass die Kunpr- 
schen Prismen noch Eisenoxyd (geringerer Index, normale Dispersion 
A. S. 267) enthielten, oder etwa die benutzten Eisenbäder nicht che- 
misch rein waren, lässt sich nieht mehr entscheiden. In Anbetracht 
der seither von Hrn. Kuspr selbst eingeführten Verbesserungen der 
Methode glauben wir unsere Zahlen für angenähert richtig halten 
zu dürfen, möchten aber wegen der relativen Schwierigkeit der Be- 
obachtungen keinen zu engen Spielraum für deren Genauigkeit be- 
anspruchen. 
In Fig. 4 sind unsere Brechungsindices als Funetion der Wellen- 
längen in Luft aufgetragen. Man ersieht daraus, dass der Gang der 
anomalen Dispersion bei allen drei Metallen analog ist. 
Die Werthe für »rothes« Licht liegen, trotz dessen mangelhafter 
Homogenität, gut zwischen denen für D und Li-«. 
Eine einfache Beziehung zwischen dieser Dispersion der Brechung, 
und derjenigen des Kunpr'schen bez. Kerr’schen Phaenomens (vergl. 
$. 2) hat sich nicht ergeben. 
III. Schluss. 
20. Wir haben uns gleich zu Anfang gegen die Anlehnung an 
irgend eine der bestehenden elastischen oder elektrischen Lichttheo- 
rien verwahrt (6). In vorliegender Arbeit haben wir uns auf die 
Mittheilung von Thatsachen beschränkt, die sich in einwandfreier 
Weise aus unseren Versuchen folgern lassen. Nach unserm Dafür- 
halten ist der Bereich der Thatsachen in der Metalloptik noch zu 
wenig ausgedehnt, um dieselben mit Erfolg zum Prüfstein der Theo- 
rien machen zu können. Die geringfügige Erweiterung, welche wir 
jenem Bereiche zu geben versucht haben, ändert an dieser Sachlage 
sehr wenig. 
Der experimentellen Erforschung dieses Gebiets ist in neuester 
Zeit von Hrn. Drupe ein werthvoller Beitrag geliefert worden, indem 
derselbe die beiden gewöhnlichen Reflexionsparameter mit bisher kaum 
‚angestrebter Sorgfalt für eine grosse Anzahl von Metallen bestimmte. 
Unter Heranziehung der von ihm mit vertretenen speciellen elastischen 
Theorie berechnet er sodann aus seinen Messungen Brechungsindices, 
